MIN 'ï4V 



phanc, et d y ajouter un peu de verre de borax et de spath 

 fluor, suivant qu'il s'y trouve plus ou moins de gangue ; en fon- 

 dant ce mélange dans un creuset ordinaire, sous la moufle 

 d'un fourneau , ou dans un fourneau à vent et avec une cha- 

 leur modérée , on obtient le plomb réduit , au bout de très-peu 

 de temps. 



Pour les minerais sulfureux, il y a un grand nombre de 

 moyens d'essai fort différens. Lorsqu'ifs sont très-purs, c'est- 

 à-dire complètement débarrassés des gangues, le procédé le 

 plus facile, et en même temps le meilleur, c'est-à-dire, celui 

 qui donne les résultats les plus certains, consiste à fondre 

 avec de la limaille de fer. Eu mettant de 20 à 26 pour 100 de 

 cette limaille bien pure avec un peu de bo^ax calciné, dans 

 un creuset brasqué , et en chauffant vivement sous une moufle , 

 on obtient un culot de plomb dégagé de toute espèce de sco- 

 rie oumatte. Cet essai donne jusqu'à 82 de plomb pour 100 de 

 galène. 



Au reste, lorsqu'on a'de la galène bien purifiée par le la- 

 vage, exempte de blende et de pyrite de fer, il est inutile 

 d'en faire l'essai puisque sa composition est constante, et 

 qu'elle contient toujours environ 83 de plomb métallique 

 pour 100. 11 convient donc alors de s'en tenir à l'essai par le 

 lavage dont nous avons parlé. 



Dans beaucoup d'usines, on fait les essais de minerais de 

 plomb sulfuré en le grillant dans un test de manière à volati- 

 liser aussi complètement que possible le soufre du sulfure, et 

 pour cela, il faut ajouter à plusieurs reprises de la poussière 

 de charbon qui décompose le sulfate de plomb; on parvient 

 ainsi à n'avoir plus guère que de l'oxide de plomb mêlé dans 

 la gangue , et on le fond comme nous avons dit pour les mi- 

 nerais oxidés. Ce procédé donne toujours moins de plomb 

 que le précédent, et d'autant moins qu'il y a plus de gangue ; 

 les galènes les plus pures ne montrent jamais plus de o, 70 , à 

 o , 72 de plomb. 



Nous avons dit qu'en Allemagne, dans les grandes fonderies, 

 on avoit cherché des moyens prompts et économiques pour 

 faire les nombreux essais de plomh qui ont lieu chaque semaine. 

 Le procédé auquel on s'est arrêté n'est pas plus exact que le 

 précédent; mais il exige beaucoup moins de temps, et un même 



